## PEMANFAATAN BATU-BATUAN KECIL ( KERIKIL JAGUNG ) SEBAGAI BAHAN TAMBAH PEMBUATAN PAVING BLOCK
Sri Wardani , Drs. Prihantono, M. Eng, Ir. Tri Mulyono, MT,

## PENDAHULUAN
Kebutuhan  akan  bahan  bangunan,  setiap  tahun  selalu  meningkat.  Salah  satunya  adalah Paving Block . Untuk mendapatkan Paving Block yang berkualitas baik adalah dengan cara menambah bahan lain untuk menyusun komposisi campurannya.
Salah  satu  bahan  yang  memberi  kemungkinan  sebagai  bahan  pembuatan Paving  Block adalah batu-batuan kecil (Kerikil Jagung). Batu-batuan ini dapat diperoleh dari penyaringan pasir batu (sirtu) / dari penyaringan pasir kasar yang mengandung batu-batuan kecil.
Berdasarkan  analisis  ayakan  (besar  butiran)  batu-batuan  kecil  (Kerikil  Jagung)  tertahan pada ayakan 4,75 mm. Sehingga dapat digolongkan kedalam kerikil halus dengan ukuran butiran 5 mm ≤ 10 mm.
Kerikil jagung digunakan sebagai bahan tambah dalam pembuatan paving block , dengan perbandingan berat pada komposisi campuran semen : pasir : kerikil jagung untuk bagian atas / kepala masing-masing A (1:1:0) / sebagai kontrol, B (1:1:1), C (1:1:1,5) dan D (1:1:2). Hal  ini  untuk  mengetahui  adanya  perbedaan  penggunaan  kerikil  jagung  terhadap  kuat tekan bata beton (paving block) sesuai dengan Standar Nasional Indonesia.
1. Apakah  terdapat  perbedaan  kuat  tekan  antara  bata  beton  yang  menggunakan bahan tambah kerikil jagung dengan bata beton SNI mutu B (20 MPa)?
2. Pada  perbandingan  berapakah  kerikil  jagung  sebagai  bahan  tambah  campuran antara  semen  dan  pasir  mampu  mencapai  kuat  tekan  bata  beton  (paving  block) optimum?
3. Apakah  nilai  kuat  tekan  bata  beton  (paving  block)  yang  menggunakan  kerikil jagung lebih tinggi dibandingkan dengan bata beton (paving block) mutu B SNI (20 MPa)?
4. Apakah kuat tekan bata beton (Paving Block) yang menggunakan Kerikil Jagung dapat memenuhi persyaratan mutu Paving Block Standar Nasional?
Apakah paving block yang menggunakan bahan tambah kerikil jagung dengan komposisi campuran semen : pasir : kerikil jagung masing-masing A (1:1:0), B (1:1:1), C (1:1:1,5), D (1:1:2) dapat memenuhi mutu B SNI 03-0691-1996 (Dengan persyaratan pengujian meliputi kuat tekan, ketahanan aus dan penyerapan air)?

## 1. Pengertian Paving Block
Bata  beton  ( paving  block ) adalah  suatu  komposisi  bahan  bangunan  yang  dibuat  dari campuran semen Portland atau bahan perekat hidrolis sejenisnya, air dan agregat dengan atau tanpa bahan tambah (aditif) lainnya yang tidak mengurangi mutu bata beton itu (SNI 03-0691-1996. Bata beton ( paving block ), Jakarta: BSN,1996, h.1)

## 2. Syarat-syarat bata beton
1.  Sifat tampak, permukaannya rata, tidak terdapat retak-retak dan cacat, bagian sudut dan rusuknya tidak mudah dirapihkan dengan kekuatan jari tangan.
2.  Ukuran, Bata beton harus mempunyai ukuran tebal minimun 60 mm dengan toleransi ±
8% . (P = 20 cm, l = 10 cm, dan t = 6,8,10 cm)
3.  Sifat fisika
Mutu Kuat tekan (Mpa) Ketahanan Aus (mm/menit) Penyerapan air rata-rata (%) Rata-rata Min Rata-rata Min A B C D 40
20 15 10
35
17,0 12,5
8,5 0,090 0,130 0,160 0,219 0,103
0,149 0,184 0,251
3
6 8 10

## 3. Bahan Penyusun Paving Block

## a. Semen Portland
Adalah semen hidrolis yang dihasilkan dari penggilingan klinker yang kandungan utamanya calcium silicate dan satu atau dua buah bentuk calcium sulfat sebagai bahan tambahan.
Sifat-sifat semen menurut pemakaiannya meliputi :
1.  Hidrasi semen : reaksi antara komponen semen dan air.
2.  Setting ( Pengikatan ) dan Hardening ( Pengerasan ): waktu mulai dari  adonan terjadi pengikatan sampai mulai terjadi pengerasan.
3.    Pengaruh  Kualitas  Semen  Terhadap  Kuat  Tekan  Beton:  Kehalusan  semen  dan komposisi kimia.

## b. Agregat Halus ( Pasir)
Merupakan agregat berupa pasir alam sebagai hasil desintegrasi alam dari batuan-batuan atau  berupa  pasir  buatan  yang  dihasilkan  oleh  alat-alat  pemecah  batu  yang  mempunyai ukuran butir lebih kecil dari 4,8 mm (4,75 mm).

## c. Sirtu ( Pasir-Batu )
Merupakan  hasil  letusan  gunung  api  yang  mengalami  transportasi  ke  arah  kaki  lereng, maupun terbawa aliran sungai yang mengalir dari hulu dan diendapkan di bagian lembah / hilir sungai yang merupakan material endapan sungai / endapan limpah banjir.
Kerikil  Jagung  terdapat  pada  sirtu  yang  diendapkan  di  bagian  hulu  sungai  karena didominasi oleh pasir yang mengandung batu-batuan kecil yang butirannya tertahan diatas ayakan 4,75 mm (ukurannya antara 5 mm  ≤ 10 mm).
• Kuat Tekan Bata Beton
δ =  P   / L
δ = kuat tekan (Kg/ cm2)
P = beban tekan (Kg)
L = luas bidang tekan (cm2)
• Ketahanan Aus
( A x 10 ) / ( BJ x I x W )
A   = Selisih berat benda uji sebelum dan sesudah di aus (gr)
BJ = Berat jenis rata-rata lapisan kepala I    =  Luas permukaan bidang aus (cm 2 )
W  = Lamanya pengausan (menit)
• Penyerapan Air
( A – B ) / B X 100 %
A = Berat Paving Block Kondisi Basah
B = Berat Paving Block Saat Kering
Terdapat  perbedaan  kuat  tekan  Paving  Block  yang  menggunakan  bahan  tambah  kerikil jagung  dengan  yang  tidak  menggunakan  kerikil  jagung  tehadap  nilai  kuat  tekan Paving Block dengan mutu B SNI (20 Mpa)”.

## METODA
Pemeriksaan sifat kimia dan pengujian bahan dilaksanakan di Laboratorium Jurusan Teknik Sipil  Fakultas  Teknik  UNJ.  Penelitian  ini  dilaksanakan  di  Balai  Penelitian  Bahan  dinas Perindustrian DKI Jakarta, yang terletak di jalan Jendral Suprapto Cempaka Putih, Jakarta Pusat.  Pembuatan  paving  block  dilakukan  di  Pabrik  Cahaya  Atap  Sejati  di  Jl  Patriot  No. 111, Bekasi Barat. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus - November 2009.
Metode  penelitian  yang  digunakan  adalah  metode  eksperimen  di  laboratorium  dengan benda uji paving block yang menggunakan kerikil jagung sebagai bahan tambah terhadap nilai kuat tekan paving block berdasarkan SNI dengan komposisi campuran semen : pasir : kerikil jagung untuk bagian kepala masing-masing A (1:1:0) / kontrol, B (1:1:1), C (1:1:1,5) dan  D  (1:1:2),  sedangkan untuk  lapisan bawah  dengan  perbandingan 1  pc  :  8 ps,  untuk menghasilkan bata beton mutu B (20 Mpa).

## Variabel Penelitian
1. Variabel  bebas  adalah  bata  beton    dengan  menggunakan  bahan  tambah  kerikil jagung  dengan  komposisi  campuran  semen  :  pasir  :  kerikil  jagung  untuk  bagian
atas / kepala masing-masing A (1:1:0) / sebagai kontrol, B (1:1:1), C (1:1:1,5) dan D (1:1:2).
2. Variabel terikat adalah bata beton (paving block) mutu B SNI.
Populasi dalam penelitian ini adalah bata beton yang menggunakan campuran air, agregat halus  dan  semen  komposit  yang  diberi  bahan  tambah  kerikil  jagung  dengan  komposisi campuran semen : pasir : kerikil jagung untuk bagian atas / kepala masing-masing A (1:1:0) /  sebagai  kontrol,  B  (1:1:1),  C  (1:1:1,5)  dan  D  (1:1:2),  sedangkan  untuk  lapisan  bawah menggunakan semen dan pasir dengan perbandingan 1 : 8.
Teknik  sampling  dilakukan  dengan  membuat  benda  uji  yang  dikelompokkan  menjadi  4 perlakuan, masing-masing 20 buah benda uji untuk setiap perlakuan.
Bata beton yang tidak menggunakan kerikil jagung dengan perbandingan 1 semen : 1 pasir diberi  tanda  A.  Bata  beton  yang  menggunakan  kerikil  jagung  dengan  perbandingan komposisi campuran semen : pasir : kerikil jagung masing-masing B (1:1:1), C (1:1:1,5) dan D (1:1:2).

## Instrument Penelitian
1. Seperangkat  alat  untuk  menguji  kadar  air,  berat  jenis  dan  penyerapan  air,  kadar lumpur, kadar organik, analisa agegat, dan indeks kekerasan agregat.
2. Seperangkat alat untuk pencetak paving block manual
3. Sepetangkat alat untuk pengujian ketahanan aus
4. Seperangkat alat tes kuat tekan
5. Lembar observasi
F. Prosedur Penelitian
1. Tahap persiapan
2. Tahap pemeriksaan bahan
3. Tahap pencampuran bahan paving block
4. Tahap pembuatan benda uji
5. Tahap pencetakan paving block

## 6. Tahap pemeliharaan paving block
7. Tahap pengujian paving block.

## Hipotesis Statistik
Ho : µA = µB =  µC = µD
Ho =  tidak terdapat perbedaan kuat tekan paving block yang menggunakan bahan tambah kerikil jagung pada lapisan atas / kepala untuk campuran A, B, C dan D.
H1 : µ A < µ B < µ C < µ D
H1  =    terdapat  perbedaan  kuat  tekan paving  block yang  menggunakan  bahan  tambah kerikil jagung pada lapisan atas / kepala untuk campuran A, B, C dan D.
Keterangan:
µA =    nilai  rata-rata  kuat  tekan paving  block dengan  menggunakan  kerikil  jagung  pada perbandingan (1 pc : 1 ps : 0 kr.jg)
µB =    nilai  rata-rata  kuat  tekan paving  block dengan  menggunakan  kerikil  jagung  pada perbandingan (1 pc : 1 ps : 1 kr.jg)
µC =    nilai  rata-rata  kuat  tekan paving  block dengan  menggunakan  kerikil  jagung  pada perbandingan (1 pc : 1 ps : 1,5 kr.jg)
µD =    nilai  rata-rata  kuat  tekan paving  block dengan  menggunakan  kerikil  jagung  pada perbandingan (1 pc : 1 ps : 2 kr.jg)
Teknik Analisis Data
Berdasarkan  hipotesis  statistik  di  atas,  untuk  mengetahui  ada  tidaknya  perbedaan  kuat Tekan paving block dari 4 perlakuan digunakan uji Analisis Variansi (Anava). Sebelum data dianalisis,  dilakukan  pengujian  persyaratan  analisis  data  yaitu  uji  normalitas  dengan  uji Lilliefors dan uji homogenitas dengan uji Bartlett. Untuk mengetahui kadar optimum kerikil jagung yang digunakan sebagai bahan tambah, maka digunakan uji t rata-rata satu pihak.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## A. Hasil Pengujian Bahan
Tabel 4 . Hasil Pengujian Agregat Halus  dan Kasar
Jenis pengujian Pasir Kerikil Jagung Standar Kadar lumpur 2.9 % 0,993 % SNI 03-1754-1990 Zat organik Kuning muda - SNI 03-1755-1990 Berat jenis dan
penyerapan
 BJ kering
 BJ SSD
 BJ Semu
 Penyerapan air
2.440 2.580
2.840 5.630 %
2.230
2.370 2.593
6.270 % SNI 03-1969-1990 Kadar air 2.673 % 1.024 % SNI 03-1971-1990 Indeks kekerasan butiran 1.867 27.54 SNI 03-1756-1990 Modulus kehalusan 3.297 6.271 SNI 03-1968-1990

## 1. Rancangan Campuran Bata Beton
Rancangan  campuran  bata  beton  ini  dilakukan  sesuai  dengan  data-data    hasil  uji pemeriksaan  agregat,  dengan  semen  yang  digunakan  adalah  Semen  Komposit,  agregat halus  berasal  dari  Bogor  untuk  campuran  kuat  tekan  paving  block  yang  direncanakan adalah mutu B SNI (20 MPa). Bagian badan perbandingan campuran paving block 1 semen :  8  pasir  (perbandingan  berat).  Sedangkan  untuk  bagian  kepala  perbandingan  campuran paving block  1 semen : 1 pasir (perbandingan berat) dengan tambahan kerikil jagung 1 ; 1,5  dan  2  (perbandingan  berat).  FAS  yang  digunakan  pada  campuran  setiap  perlakuan sama yaitu sebesar 0,5.

## 2. Pembuatan Benda Uji
Setelah  proporsi  campuran  ditentukan  kemudian  dilakukan  pengadukan  bahan-bahan penyusun  paving  block,  pengadukan  dilakukan  secara  manual.  Setiap  pengadukan menghasilkan 22 benda uji (benda uji yang direncanakan 20 buah) untuk satu perlakuan, sehingga dilakukan 4 kali pengadukan. Pencetakan paving block dilakukan secara manual dengan memukul cetakan untuk memadatkan campuran. Pemukulan dilakukan sebanyak 10 kali untuk setiap pencetakan benda uji.

## 3. Perawatan
Setelah  dilepas  dari  cetakan, paving  block diletakkan  ditempat  yang  terlindung  sehingga tidak terkena sinar matahari langsung. Setelah satu minggu paving block dipindahkan ke tempat lembab dilaboraturium.
4. Hasil Pengukuran Bata Beton (Paving block)
Tabel 6. Ukuran Bata Beton ( Paving Block )
Proporsi Kerikil Jagung
(kg)
Ukuran Rata-Rata Bata Beton ( Paving Block ) Berat (gram) Panjang (cm)
Lebar
(cm) Tebal (cm) Kontrol (1:1:0) 2.187 20,020 10,020 6,050 1:1:1 2.200 20,021 10,013 6,007 1:1:1,5 2.220. 20,011 10,017 6,009 1:1:2 2.250 20,012 10,011 6,012

## 5. Hasil Pengujian Penyerapan Air

## Tabel 7. Hasil Pengujian Penyerapan Air
Proporsi Kerikil Jagung (kg) Penyerapan Air Rata-Rata (%) Jumlah Sampel Kontrol (1:1:0) 5,86 5 1:1:1 5.99 5 1:1:1,5 6,19 5 1:1:2 6,35 5 6. Hasil Pengujian Ketahanan Aus
Tabel 8. Hasil Pengujian Ketahanan Aus Proporsi Kerikil Jagung
(kg) Ketahanan Aus Rata-Rata (mm/menit) Jumlah Sampel Kontrol (1:1:0) 0,136 5 1:1:1 0,132 5 1:1:1,5 0,142 5
1:1:2 0,144 5 5.6 5.8 6 6.2 6.4 1:1:0 1:1:1 1:1:1,5 1:1:2
Peny erapan A ir ( % ) Perbandingan Campuran Kerikil Jagung (kg)

## PENYERAPAN AIR
Penyerapan Air Rata-rata (%) Penyerapan Air Rata-rata mutu B

## 7. Hasil Pengujian Kuat Tekan Paving Block
Tabel 11. Hasil Pengujian Kuat Tekan Paving Block
Proporsi Kerikil Jagung
(kg) Nilai Kuat Tekan Rata-Rata Kg/cm 2 MPa Kontrol (1:1:0) 201,30 19,76 1:1:1 212,33 20,82 1:1:1,5 192,10 18,84
1:1:2 185,70
18,21
0.12 0.125 0.13 0.135 0.14 0.145 0.15 0.155 Keta ha na n A us Rata -ra ta ( mm/ me nit) Perbandingan Campuran Kerikil Jagung (kg)

## KETAHANAN AUS
Ketahanan Aus Rata-rata Rata-rata mutu B 0,130 mm/menit
Syarat mutu B min. 0,149 mm / menit
16.5 17 17.5 18 18.5 19 19.5 20 20.5 21 21.5 1:1:0 1:1:1 1:1:1,5 1:1:2 Ku at T ek an (M P a ) Perbandingan Campuran Kerikil Jagung (kg)

## KUAT TEKAN PAVING BLOCK
Kuat Tekan (Mpa) Kuat Tekan Rencana Mutu B (20 Mpa)

## Uji Normalitas

## Tabel 12. Hasil Uji Normalitas Data
Paving Block L hitung L tabel Kesimpulan
Kontrol (1:1:0) 1:1:1 1:1:1,5 1:1:2 0,091 0,036 0,058 0,003 0,294 0,294 0,294 0,294 Lhit < Ltabel = Normal Normal
Normal
Normal

## Uji Homogenitas
Tabel 13. Hasil Uji homogenitas Kuat Tekan Paving Block
S 2 Gabungan   Log S 2 B X 2 Hitung X 2 Tabel Hasil 0.273 -0.564   -20.304   7,503 11,3 X 2 Hitung <  X 2 Tabel
Data Homogen
Keterangan :
S 2 Gabungan  = Varians gabungan dari kelompok A, B, C, D, dan E
B                     =  Harga besaran diuji kuadrat
X 2 =  Chi-kuadrat

## Pengujian Hipotesis

## Tabel 14. Hasil Uji Analisa Varians
Daftar Varians dk JK KT F Hitung F Tabel
Rata-rata Antar kelompok Dalam kelompok
1
3
36 15062,16 38,75 9,81 15062,16 12,92 0,2725 47,41 4,38
Total 40 15110,72
Keterangan :
Dk = Derajat Kebebasan JK = Jumlah Kuadrat KT = Kuadrat Tengah
Dari  tabel diatas  dengan  dk  pembilang 3,  dk  penyebut  36  dan peluang  0,99  (taraf  nyata α=0,01) didapat Ftabel = 4,38 dan Fhitung = 47,41. Ternyata FHitung > FTabel  maka H0 ditolak.  Kesimpulannya  terdapat  perbedaan  antara  kuat  tekan paving  block yang menggunakan kerikil jagung sebagai bahan tambah dengan perbandingan antara semen : pasir : kerikil jagung masing-masing A (1:1:0), B (1:1:1), C (1:1:1,5), D (1:1:2).
Tabel 15. Tabel Uji T Test
Proporsi  pc  :  ps  :
kr.jg Standa r deviasi Nilai rata- rata t hitung t tabel Hipotesis Keteranga n 1 pc : 1 ps : 0 kr.jg 0,479 19,76 -1,6 2,82 H 0 diterima Memenuhi 1 pc : 1 ps : 1 kr.jg 0,332 20,82 7,45 2,82 H 0 ditolak Melebihi 1 pc : 1 ps : 1,5 kr.jg 0,208 18,84 - 16,5 7 2,82 H 0 diterima Memenuhi 1 pc : 1 ps : 2 kr.jg 0,073 18,21 - 77,8 3 2,82 H 0 diterima Memenuhi
Dari tabel diatas diperoleh t hitung > t tabel  yang berarti H0 ditolak. Kesimpulannya: rata- rata kuat tekan paving block yang menggunakan perbandingan campuran 1 pc : 1 ps : 1 kr.
Jagung  memenuhi  syarat  kuat  tekan paving  block mutu  B  (20  Mpa).  Sedangkan  yang menggunakan  perbandingan  campuran  1  pc  :  1  ps  :  0  kr.jagung,  1  pc  :  1  ps  :  1,5  kr. Jagung, 1 pc : 1 ps : 2 kr.jagung didapat hasil yang sebaliknya.

## B. Keterbatasan Penelitian
1.  Pembuatan  benda  uji  masih  secara  manual  sehingga  pemadatan  benda  uji  tidak semuanya sama.
2. Pembuatan benda uji yang sedikit (kurang dari 30 benda uji) yang dapat menyebabkan kesalahan statistik.
3. Bahan material yang masih berfariasi sehingga hasil uji tekan dapat di generalisasikan.
4. Pengukuran dan kalibrasi alat tidak selalu tepat, sehingga perbedaan pengukuran pada tiap-tiap benda uji tidak sama.
5. Tidak dilakukan pengujian Natrium Sulfat untuk menguji keawetan.

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  terhadap paving  block dengan  pengunaan  kerikil jagung sebagai bahan tambah,maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Nilai kuat tekan rata-rata paving block tanpa menggunakan bahan tambah   kerikil jagung A (1:1:1) sebesar 19,76 MPa, sedangkan Paving block  yang menggunakan kerikil  jagung  dengan  perbandingan  campuran  semen  :  pasir  :  kerikil  jagung  B (1:1:1), C (1:1:1,5) dan D (1:1:2) berturut-turut sebesar 20,82 MPa, 18,84 Mpa dan 18,21 Mpa sehingga termasuk dalam mutu B. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai rata-rata kuat tekan paving block memenuhi mutu SNI 03-0691-1996. Dengan nilai optimum kerikil jagung yang dapat digunakan pada paving block  sebagai bahan tambah adalah paving block  B yaitu pada perbandingan campuran 1 semen : 1 pasir : 1 kerikil jagung dengan kuat tekan rata-rata 20,82 Mpa.
2. Penyerapan air rata-rata paving block A (1:1:0) sebesar 5,86%,  sedangkan paving block dengan perbandingan campuran semen : pasir : kerikil jagung B (1:1:1), C (1:1:1,5)  dan  D  (1:1:2)  menghasilkan  penyerapan  air  rata-rata  berturut-turut sebesar  5,99%;  6,19%  dan  6,35%.  Penggunan  kerikil  jagung  dapat  menambah penyerapan  air  dan  berdasarkan  nilai  rata-rata  penyerapan  air  tersebut  maka penyerapan  air  paving  block  A  dan  B  termasuk  dalam  mutu  B.  Sedangkan penyerapan air paving block C dan D termasuk dalam mutu C. Menurut SNI 03- 0691-1996, penyerapan air maksimal untuk mutu B adalah sebesar 6%.
3. Nilai ketahanan aus rata-rata  paving block A (1:1:0) menghasilkan nilai ketahanan aus  rata-rata  sebesar  0,136  mm/menit  yang  memenuhi  mutu  B.  Ketahanan  aus pada paving block dengan perbandingan campuran semen : pasir : kerikil jagung B (1:1:1),  C  (1:1:1,5)  dan  D  (1:1:2)  menghasilkan  nilai  ketahanan  aus  rata-rata berturut-turut sebesar 0,132 mm/menit; 0,142 mm/menit dan 0,144 mm/menit yang memenuhi mutu B. Dapat disimpulkan bahwa mutu terbaik dengan nilai rata-rata ketahanan aus terendah dihasilkan oleh  paving block B yaitu paving block dengan perbandingan campuran 1 semen : 1 pasir : 1 kerikil jagung